wird nicht durch freie Kieselsäure gefällt. Ist neben letzterer aber 

 noch Phosphorsälire enthalten , so kann der Niederschlag von phos- 

 phorsaurem Uranoxyd kieselsäurehaltig ausfallen. (Chem. Centralblall 

 1857. S. 691.J W. B. 



Brunner, Darstellung des Mangan, (cf. Bd. IX. S. 484.) 

 — Zur Darstellung des reinen Manganchlorürs kann der Rückstand 

 von der Chlorbereitung benutzt werden. Steht dieser nicht zu Gebote, 

 so verfährt man folgendermassen. Gepulverter Braunstein wird ge- 

 glüht, dann mit dem 3 fachen Gewicht roher Salzsäure übergössen 

 und 24 Stunden digerirt. Die Lösung wird zur Trockne verdampft 

 und dann unter öfterem Umrühren bis zum kaum anfangenden Glühen 

 erhitzt. Dann wird die Masse mit Wasser ausgezogen. Die Lösung 

 enthält keine Spur von Eisen , wohl aber Zink und Kobalt. Man 

 setzt daher der Lösung essigsaures Natron zu und leitet lange Zeit 

 SchwefelwasserstolTgds hinein. Man wiederholt dieses Verfahren, 

 bis eine Probe beim Abdampfen in einem Porzellanschälchen unmittel- 

 bar vor dem gänzlichen Eintrocknen keine bläuliche Färbung mehr 

 annimmt. Nun prüft man das Filtrat auf Schwefelsäure und entfernt 

 diese, falls sie sich vorfindet, durch Chlorbarium, um hei der Redu- 

 ction des Metalles einen Schwefelgehalt zu vermeiden. Dann wird die 

 Lösung des Manganchlorürs zur Trockne eingedampft, der Rückstand, 

 um eine Zersetzung zu vermeiden, bei gelinder Hitze zum Schmel- 

 zen gebracht und dann ausgegossen. Die erstarrte Masse wird so- 

 gleich gröblich gepulvert und in einem gut verschlossenen Glase auf- 

 bewahrt , weil sie sehr leicht Feuchtigkeit anzieht. — Das Man- 

 ganchlorür mengt man durch Schütteln in einer Flasche mit dem 

 gleichen Gewicht gepulvertem Flussspath und vertheilt das Gemenge 

 zu je 15 Grm. in kleine Gläser. Zu jeder Portion Ihut man 3 Grm. 

 Natrium. Man erhitzt nun einen irdenen Tiegel von 4 Unzen Inhalt 

 zum Glühen und trägt 10 bis 12 Portionen einzeln ein. Nach je- 

 dem Eintragen wird der Tiegel bedeckt bis die mit Geräusch und 

 Flamme erfolgende Reduction vorüber ist. Nach dem Eintragen der 

 letzten Portion fügt man 1 Unze geschmolzenes und dann gröblich 

 zerstössenes Kochsalz zu. Hierauf verstärkt man das Feuer durch 

 Anwendung eines Gebläses und unterhält 10 Minuten lang eine mas- 

 sige Weissglühhitze. Nach dem Erkalten und Zerschlagen des Tie- 

 gels findet man das Metall als einen vollkommenen geflossenen Regu- 

 lus unter der Schlacke. — Nach B. ist es unzweifelhaft, dass das- 

 selbe Verfahren auch in grösserm Maassstabe Anwendung finden kann. 

 Allerdings lässt sich eine Verdampfung oder Verbrennung das Natrium, 

 wodurch die Ausbeute an Metall verringert wird, nicht ganz vermei- 

 den , aber einige Uebung wird bald dahin führen das Maximum an 

 Ausbeute, welches überhaupt möglich ist, zu erreichen. B. schätzt 

 dasselbe auf 65 gegen 100 des angewandten Natrium. — Kleine 

 Stücke Mangan vereinigt man zu grösseren Massen oder unvollkommen 

 reducirle Massen arbeilet man auf folgende Weise um. Man verwan- 



